95 



Die Magnetisirung von Stahl und Eisen in 

 schwachen Feldern. 



Von Dr. L. Holborn. 



Mittlieilung aus der Pliysikalisch -Teclinisclien Reichsaustalt. 



(Vorgelegt von Hrn. Kohlrausch.) 



Im Folgenden theile ich einige Beobachtungen mit, die über die Magne- 

 tisinmg von Eisen xmd Stahl in schwachen Feldern angestellt worden 

 sind. Es sollte festgestellt werden, wie weit die Annahme, dass der 

 Magnetisiningscoefficient bei schwachen Kräften eine lineare Finiction 

 der Feldstärke sei, bei verschiedenen Eisen- und Stahlsorten zutrifft. 

 Auf die Resultate der früheren Beobachtungen, die theilweise unvoll- 

 ständig sind und einander widersprechen, brauclit hier nicht einge- 

 gangen zu werden, da sie schon von Gulman' zusammengestellt und 

 eingehend discutirt worden sind. 



Es wurde mit dem Magnetometer beobachtet. Auf verschiedenen 

 Seiten der Nadel waren in der ersten Hauptlage die Magnetisirungs- 

 spule und die ihr gleiche Compensationsspule angebracht. Die Pro])e- 

 stäbe waren Cylinder von 15"" Länge und 0T3 Durchmesser. Ihre Mitte 

 war wenigstens 1 7 ''" vom Magnetometer entfernt, dessen Empfindlich- 

 keit uöthigenfalls durcli Astasirung auf das Elffache gesteigert werden 

 konnte. Die Richtkraft der Nadel wurde mit Hülfe einer Normalspule 

 Ijestimmt und controlirt, die Stärke des magnetisirenden Stromes an 

 einem Torsionsgalvanometer abgelesen. 



Der Magnetisirungscoefficient /. ist durcli die Beziehung 



J = 5Ci3 



bestimmt, wo unter <ö die wahre magnetisirende Kraft, d. h. die Feld- 

 stärke der Spule vermindert um die entmagnetisirende Kraft des Stabes, 

 zu verstehen ist, welche letztere durch die Substitution des EUipsoides 

 für den Cylinder berechnet wurde. 



I'. CiLMAN, WiED. Ann. 56, 602. 1895. 



